CONTRIBUTION A l'ÉTUDE DES TERRES RARES 203 



vait sous l'action de la chaleur l'oxyde de néodyme, en passant 

 de la forme rose à la forme bleue, j'ai fait plusieurs essais qui 

 m'ont tous fourni une diminution notable de poids. La perte 

 variait entre d'assez grandes limites comme c'était à prévoir; 

 les oxydes délités depuis un temps assez long accusant une dif- 

 férence de poids plus grande que les oxydes fraîchement délités. 

 Il est évident que ces pertes de poids s'entendent pour des opé- 

 rations ettéctuées dans les mêmes conditions de température. 



Dans les expériences que j'ai faites, pour déterminer la perte 

 en poids, due au passage de l'oxyde rose à l'oxyde bleu, je me 

 suis servi d'oxyde desséché pendant six heures à 130°, puis 

 conservé dans un exsicateur à anhydride phosphorique, opéra- 

 tion qui ne modifiait en rien la couleur de la substance. L'oxyde 

 bleu, obtenu par calcination de l'oxalate à plus de 1000° dans 

 un courant d'hydrogène, fut conservé dans le même exsicateur. 



Deux nacelles en porcelaine, dont l'une, contenant l'oxyde 

 bleu servant de témoin et l'autre, contenant un poids environ 

 égal d'oxyde rose, étaient placées dans un four, à côté l'une 

 de l'autre. Pour éviter l'adhérence des nacelles en porcelaine 

 contre les parois du four, je les ai placées toutes deux dans une 

 longue nacelle en platine; cela me permettait aussi de pouvoir 

 les sortir simultanément. 



Le four, employé dans toutes ces déterminations, était un 

 four électrique, à résistance en platine, construit par Hâreus à 

 Hanau. Il se compose d'un manchon horizontal, garni intérieu- 

 rement de magnésie calcinée et extérieurement d'amiante. Un 

 cylindre en porcelaine dégourdie, de 62 cm. de long et 4 cm. 

 de large, forme la partie intérieure du four; ce cylindre est 

 entouré d'un mince ruban en platine, dont les spires, très rap- 

 prochées les unes des autres, permettent un échauftément très 

 régulier. En régime normal, le four était alimenté par le cou- 

 rant continu, réglé au moyen d'un réostat; il avait une résis- 

 tance de 0,0 ohm à la température ordinaire, résistance qui 

 augmentait beaucoup avec l'élévation de température et qui 

 pouvait supporter un courant de 30 ampères. La tempéra- 

 ture était mesurée au moyen d'un couple thermoélectrique, en 

 platine-iridium, fixé à côté de la substance. Afin de rendre plus 

 exacte la détermination de la température, le nombre de milli- 



